SUR l'analyse de quelques platines de l'oural 25 



set de porcelaine taré, avec une très petite flamme; l'enduit 

 de charbon qui se dépose au bord supérieur est détruit par une 

 flamme plus forte, tout en évitant de chauffer jusqu'au rouge 

 les particules qui sont au fond. Après i-efroidissement du creu- 

 set on y introduit les osmiures et le sable, à l'aide d'une barbe 

 de plume; on chauffe encore quelques instants pour brûler les 

 fibres du filtre adhérents au métal, on laisse refroidir et l'on 

 pèse. Le poids trouvé donne la somme des osmiures et du sable ; 

 ce dernier est déterminé par différence après une désagréga- 

 tion au borax qui se fait de la manière suivante : 



Dans un petit creuset en terre réfractaire (n" 1 des creusets 

 de Paris) dont on a préalablement garni les parois de borax 

 fondu, on introduit, après refroidissement, la partie insoluble 

 du minerai, avec 5-6 grammes d'argent fin qu'on ne pèse pas. 

 On remplit ensuite le creuset, aux trois quai'ts, de borax fondu, 

 en poudre. 



Le creuset est placé dans un four Perrot dont on augmente 

 progressivement la température jusqu'à obtenir le point de 

 fusion de l'argent ; on maintient cette température pendant 

 une demi-heure. Après refroidissement du creuset, celui-ci est 

 cassé soigneusement et l'on retire le culot d'argent qu'on 

 débarrasse du borax en traitant pendant quelque temps à 

 l'acide sulfurique dilué, au bain-marie. Le culot lavé, placé 

 dans un bêcher couvert, est dissout dans l'acide azotique étendu ; 

 les osmiures restent comme résidu insoluble. On filtre, lave à 

 l'eau chaude jusqu'à ce qu'on n'obtienne plus de réaction d'ar- 

 gent, et on calcine avec les précautions mentionnées plus haut. 



Le rôle de l'argent dans cette opération n'est pas celui d'un 

 dissolvant des osmiures, il est plutôt mécanique: l'argent fondu 

 englobe les osmiures, tandis que le borax désagrège et absorbe 

 le sable et la gangue. 



Dosage des parties solubïes dans l'eau régale 



Le filtrat obtenu plus haut, réuni avec les eaux de lavage 

 acides, est concentré dans un bêcher haute forme jusqu'à con- 

 sistance pâteuse; on évite l'évaporation à sec, autrement l'or 

 serait réduit partiellement en métal. On reprend plusieurs fois 



